Об использовании прибора Агритест для измерения длины и прочности отечественной немытой шерсти

УДК 637.623.1

Об использовании прибора Агритест для измерения длины и прочности отечественной немытой шерсти

И.С. Исмаилов, д. с.-х. н, СтГАУ Т.Н. Шубич Т.Э. Старцева

При купле-продаже шерсти покупателю необходимо знать ее основные свойства, имеющие важное значение в технологии переработки: тонину, длину и прочность волокна.

На протяжении ряда лет Австралийская корпорация шерсти в сотрудничестве с представителями других отраслей шерстяной индустрии претворяет в жизнь систему продажи шерсти, основанную на объективных измерениях. Данные объективных измерений свойств немытой шерсти (среднего диаметра волокон, длины, прочности и состояния) позволяют:

- на ранней стадии переработки оценить теоретически истинные технологические показатели шерстяного сырья;

- формировать крупные партии сырья, предназначенные для первичной обработки без процесса сортировки;

- составлять готовые смеси (партии) немытой шерсти со средним диаметром волокон для переработки в чистошерстяную пряжу определенной линейной плотности, а также прогнозировать среднюю длину волокон в топсе и количество очесов.

С целью совершенствования действующих и введения новых методов определения длины и прочности отечественной немытой шерсти для прогнозирования средней длины волокон в топсе были изучены существующие в России и за рубежом методы определения длины и прочности на разных приборах, а также вопросы, связанные с прогнозированием длины волокон шерсти в топсе.

В зарубежной практике в качестве инструмента для измерения длины и прочности используют прибор Атлас, позволяющий производить в

автоматическом режиме измерение длины штапеля, его прочности и места разрыва. Кроме прибора Атлас, используются и другие приборы аналогичного назначения, такие как прибор австралийской фирмы Агритест и приборы фирмы КСИРО (Международная организация шерсти).

В отечественной практике длина штапеля немытой шерсти измеряется с помощью линейки. Для определения прочности немытой шерсти применяют приборы типа: ДШ-3М, ДШ-3М1 и портативный динамометр с дозирующим зажимом модели 2017Д-0,006.

Недостатками метода определения прочности на данных приборах являются:

- завышение показателя прочности, т.к. при подготовке пробы немытой шерсти исключаются ослабленные волокна;

- длительная и трудоемкая подготовка пробы к испытанию;

- не учитывается место разрыва штапеля.

В связи с этим была исследована возможность использования прибора австралийской фирмы «Агритест» для измерения длины и прочности штапеля отечественной немытой шерсти. Преимуществом данного метода является экспрессность и указание истинного места разрыва штапеля. Прибор состоит из двух блоков и позволяет в полуавтоматическом режиме определять последовательно на каждом блоке сначала длину штапеля, а затем его прочность. При этом проба должна состоять не менее чем из 20-40 штапелей от испытуемой партии. Особенностью прибора Агритест является возможность изменять зажимную длину в зависимости от длины штапеля. В зоне разрыва для каждого из испытуемых штапелей определяется: поперечное сечение штапеля, в текс; абсолютное значение разрывной нагрузки, в Н; относительная прочность штапеля, в Н/текс. На приборе Агритест допускается проводить измерение штапелей от 20 до 220 мм, при этом погрешность составляет не более ± 1мм. Длина испытуемого на прочность штапеля должна быть в пределах от 40 до 180 мм, а погрешность определения прочности штапеля в

среднем не должна превышать ±3,5 Н/текс, с надежностью а = 0,95. Предусмотрена возможность компьютерной обработки результатов.

Были проведены сравнительные испытания по определению длины и прочности шерсти на динамометре с дозирующим зажимом модели 2017Д-0,006 и с помощью Агритеста. Для проведения сравнительных испытаний были отобраны пробы однородной шерсти из хозяйств Ставропольского края, Саратовской области, Республик Калмыкия и Молдова. Каждый штапель отобранной пробы делился на 2 части. Одна часть измерялась на динамометре модели 2017Д-0,006, другая на приборе Агритест. Результаты предварительных сравнительных испытаний представлены в таблице.

Таблица

Результаты сравнительных испытаний длины и прочности штапеля

отечественной однородной немытой шерсти

Сорт шерсти Средняя длина штапеля, мм, измеренная на Средняя прочность штапеля, сН/текс, измеренная на

Линейке Приборе Агритест Динамометре модели 2017Д-0,006 Приборе Агритест

Мер. 60 1 сор 95,93 92,93 3,40 0,63

Мер. 58-56 2 сор 126,60 125,00 4,34 1,24

Мер. 64 1 сор 80,03 76,20 3,60 0,65

Мер. 64-70 1-2 сп 73,20 71,98 4,96 0,56

Мер. 64 1 мз 92,00 94,90 7,19 2,50

Цигай 48-46 105,80 107,30 4,63 1,55

Цигай 58-56 1 82,40 82,00 4,57 0,42

Среднее 92,00 94,90 4,67 1,08

Сравнительные испытания по определению длины штапеля при помощи линейки и на приборе Агритест показали, что между этими методами существует высокая корреляционная связь (г = 0,90), т.е. прибор Агритест можно использовать для измерения длины отечественной немытой шерсти. Нами было установлено, что необходимое количество штапелей (толщиной 0,5-

0,6 см) для измерения длины на приборе Агритест равно 20, а для измерения прочности на данном приборе необходимо испытать не менее 14 штапелей. Анализ сравнительных испытаний прочности на отечественном динамометре с дозирующим зажимом модели 2017Д-0,006 и приборе Агритест выявил, что результаты, полученные на динамометре, в среднем в 3-5 раз превышают показания прибора Агритест. Это объясняется отличием методов определения прочности на данных приборах и разницей в нормативах прочности в Австралии и России.

Институтом продолжаются исследования по следующим вопросам:

- определение зависимости прочности на приборе Агритест от объема пучка волокон;

- определение влияния рабочего давления на показания прочности;

- расчет переводных (поправочных) коэффициентов при определении прочности на приборе Агритест;

- разработка методики определения прочности и длины немытой тонкой и полутонкой шерсти на приборе Агритест;

- разработка методики прогнозирования средней длины волокон в топсе для отечественной тонкой и полутонкой шерсти с использованием результатов проведенных исследований.